## PENGARUH PENAMBAHAN ABU SISA PEMBAKARAN BATU BATA TERHADAP NILAI SWELLING POTENTIAL (AHSPBB) DAN CBR PADA TANAH EKSPANSIF
Khamdam 1* , Hamdani Abdulgani 1 , Sudirja 1
1 Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Wiralodra, Indramayu 45213 Email : khamdam121@gmail.com
Abstract
Soil conditions in the field sometimes do not always match the requirements set. Therefore, an effort is needed to strengthen the subgrade by means of soil stabilization. Soil stabilization aims to increase the bearing capacity of the soil. In this study, ash from the burning of bricks was used. This study aims to analyze the effect of adding ash from the combustion of bricks on the swelling potential of expansive soil. The results showed that the swelling potential value decreased with the addition  of  variations  in  ash  resulting  from  burning  bricks,  but  was  unable  to  change  the classification  of  the  degree  of  development.  The  swelling  potential  value  of  the  original  soil  is 49.49%. In the soil variation + 3% AHSPBB the swelling potential value becomes 44.73%. In the soil variation + 6% AHSPBB the swelling potential value of the soil is 37.69%. In the soil variation + 9% AHSPBB the swelling potential value is 35.68%. In the soil variation + 12% AHSPBB the swelling potential value is 33.01%. The results showed that the average CBR value increased with the addition of variations in ash from the burning of bricks. In the original soil, the average CBR value is 4.15%. In soil variation + 3% AHSPBB the average CBR value is 4.84%. In soil variation + 6% AHSPBB the average CBR value is 4.91%. In soil variation + 9% AHSPBB the average CBR value is 5.06%. In the soil variation + 12% AHSPBB, the average CBR value is 5.25%. Keywords: brick burning ash, swelling potential, CBR, expansive soil

## Abstrak
Kondisi  tanah  di  lapangan  terkadang  tidak  selalu  sesuai  dengan  persyaratan  yang ditetapkan.  Oleh  karena  itu,  dibutuhkan  suatu  usaha  untuk  memperkuat  tanah  dasar  yaitu  dengan cara  stabilisasi  tanah,  Stabilisasi  tanah  bertujuan  untuk  meningkatkan  daya  dukung  tanah,  Dalam penelitian  ini  digunakan  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu  bata.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk menganalisis  pengaruh  penambahan  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu  bata  terhadap swelling potential tanah ekspansif. Hasil penelitian menunjukkan nilai swelling potential semakin menurun seiring penambahan variasi abu hasil sisa pembakaran batu bata, akan tetapi tidak mampu merubah klasifikasi derajat pengembangan. Nilai swelling potential tanah asli sebesar 49,49%. Pada variasi tanah + 3% AHSPBB nilai swelling potential menjadi 44,73%. Pada variasi tanah + 6% AHSPBB nilai swelling  potential tanah  sebesar  37,69%.  Pada  variasi  tanah  +  9%  AHSPBB  nilai swelling potential sebesar  35,68%.  Pada  variasi  tanah  +  12%  AHSPBB  nilai swelling  potential sebesar 33,01%. Hasil penelitian menunjukkan nilai CBR rata-rata meningkat seiring penambahan variasi abu  hasil  sisa  pembakaran  batu  bata.  Pada  tanah  asli  nilai  CBR  rata-rata  sebesar  4,15%.  Pada variasi tanah + 3% AHSPBB nilai CBR rata-rata sebesar 4,84%. Pada variasi tanah + 6% AHSPBB nilai CBR rata-rata sebesar 4,91%. Pada variasi tanah + 9% AHSPBB nilai CBR rata-rata sebesar 5,06%. Pada variasi tanah + 12% AHSPBB, nilai CBR rata-rata sebesar 5,25%. Kata kunci: Abu pembakaran batu bata, swelling potential , CBR, tanah ekspansif

## I. PENDAHULUAN
Tanah  lempung  ekspansif  merupakan tanah lempung yang memiliki nilai kembang susut  yang  tinggi.  apabilaa  suatu  konstruksi dibangun  di  atas  tanah  ekspansif  maka  akan terjadi  kerusakan-kerusakan  antara  lain retakan  pada  terangkatnya  struktur  plat terangkat, kerusakan jaringan pipa,
perkerasan  jalan  dan  jembatan,  longsoran, dan  sebagainya  [1].  Apabila  tanah  lempung digunakan  untuk subgrade atau  tanah  dasar jalan  maka  harus  memenuhi  kriteria  yang disyaratkan  dalam  SNI  03-1732-1989,  yaitu minimal  4%  pada  kondisi  terendam  air,  6% pada  kondisi  kering.  Umumnya  pada perencanaan  jalan,  dukung  tanah  dasar
(DDT)  didasari  oleh  korelasi  nilai  CBR lapangan  atau  CBR  laboratorium  [2].  Secara umum  Stabilisasi  Tanah  adalah  proses perbaikan  dari  sifat-sifat  tanah  dengan memberi  bahan  tambahan  terhadap  tanah agar  dapat  kekuatan  tanah  meningkat  serta dapat mempertahankan kekuatan geser tanahnya [3].
Beberapa  perlakuan  yang  dilakukan untuk menstabilisasikan tanah adalah diantaranya  meningkatkan  kerapatan  tanah, mengganti  tanah  yang  buruk,  menambah bahan untuk menyebabkan perubahan- perubahan kimiawi dan/atau fisis pada tanah, menambah material yang tidak aktif sehingga meningkatkan kohesi dan/atau tahanan gesek yang  timbul,  serta  menurunkan  muka  air tanah (drainase tanah) [4].
Penelitian ini bertujaun pengaruh penambahan  abu  sisa  pembakaran  batu  bata terhadap  nilai swelling  potential dan  CBR pada tanah ekspansif.

## II. METODE PENELITIAN
Penelitian  ini  menggunakan  metode eksperimental  dan  metode  komparatif,  yang berarti melakukan pengujian objek penelitian di  laboratorium  dan  membandingkan  hasil perlakuan  terhadap  objek  penelitian  dengan material dasar sebagai acuan. Dalam penelitian  ini  akan  membandingkan swelling
potential dan  CBR  tanah  ekspansif  dengan variasi penambahan Abu Hasil Sisa Pembakaran Batu Bata (AHSPBB). 2.1 Sampel pengujian dan variasi penambahan abu sisa pembakaran batu bata Penambahan  abu  hasil  sisa  pembakaran batu  bata  berupa  abu  sekam  padi  dan  abu kayu bakar
pada tanah ekspansif dimaksudkan agar terbentuk reaksi
pozzolanic ,  yaitu  reaksi  antara  kalsium  dan silika  yang  terdapat  pada  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata  (abu  sekam  padi  dan abu  kayu  bakar)  dengan  alumina  dan  silikat yang terdapat pada tanah, sehingga menghasilkan  masa  yang  keras  dan  kaku. Penambahan  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata  selain  memperkaya  kandungan  alumina dan  silika  pada  tanah,  juga  memperbaiki gradasi tanah, sehingga diharapkan karakteristik  tanah  ekspansif  akan  stabil. Oleh  karena  itu,  dalam  penelitian  ini  tanah ekspansif akan diberikan variasi penambahan
3%,  6%,  9%  dan  12%  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata.  Diharapkan  dari penambahan  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata  dapat  memperbaiki  karakteristik  tanah ekspansif.  Penentuan  sampel  dan  pengujian yang  digunakan  dalam  penelitian  ini  dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1 . Variasi dan Sampel Pengujian
Varians Pengujian Analisa Saringan Berat Jenis Uji Atterberg Proctor Swelling Potential CBR (basah) Soaked Sampel Abu hasil sisa pembakaran batu bata
(AHSPBB) - 1 - - - - Tanah Asli (0% AHSPBB) 1 1 1 5 2 2
Tanah + 3% AHSPBB 1 1 1 5 2 2
Tanah + 6%
AHSPBB 1 1 1 5 2 2
Tanah + 9% AHSPBB 1 1 1 5 2 2
Tanah + 12% AHSPBB 1 1 1 5 2 2 Total Sampel 6 6 5 25 10 10

## 2.2 Matode pengujian sampel
Metode  atau  standar  pengujian  yang digunakan untuk pengujian fisik dan mekanik tanah diuraikan pada tabel dibawah ini.
Tabel 2 . Standar pengujian No. Jenis Pengujian Metode Pengujian 1. Uji Analisis Ukuran Butiran Tanah SNI 3423 : 2008 2. Uji Berat jenis SNI 1964 : 2008 3. Uji Batas Atterberg SNI 03-1967-1990 SNI 3422 : 2008 SNI 1966 : 2008 4. Uji Pemadatan Ringan Tanah (uji proctor) SNI 1742 : 2008 5. Uji CBR Laboratorium SNI 1744 : 1989 6. Uji Swelling SNI 6424-2008

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil pengujian tanah asli
3.1.1 Analisa saringan tanah asli
Berikut adalah analisa saringan tanah asli.
Tabel 3. Analisa saringan tanah asli
Nomor Saringan Diameter Lubang Saringan (mm) Berat tanah yang tertahan saringan % berat tanah tertahan saringan % kumulatif dari tanah yang tertahan % tanah yang lolos saringan (1) (2) (3) (4) = (3/W (5) (6) 4 4,75 0 0 0 100 10 2,00
0 0 0 100,000
20 0,850 0,400 0,200 0,200 99,800 40 0,425 0,550 0,275 0,475 99,525 60 0,250 0,720 0,360 0,835 99,165 140 0,106 0,940 0,470 1,305 98,695 200 0,075 1,200 0,600 1,905 98,095
PAN 95,350
Berat Total (W1) 99,160
Dari 3 diatas diketahui bahwa tanah asli yang lolos saringan No. 200 sebesar 98,095% dari  berat  sampel  pengujian  sebesar  100 gram.  Tanah  yang  hilang  selama  pengujian analisa saringan, yaitu: Tanah yang hilang
= w-w1 w 𝑥 100% = 100-99.160
100 𝑥 100% = 0.84%
Tanah  yang  hilang selama pengujian  sebesar 0,84%  <  2%.  Artinya  pengujian  analisa saringan  tanah  asli  memenuhi  persyaratan pengujian 3.1.2 Pengujian  berat  jenis  tanah  asli  dan hasil sisa pembakaran batu bata Berikut  adalah  hasil  pengujian  berat Jenis  untuk  tanah  asli  dan  abu  sisa pembakaran batu bata.
Tabel 4. Hasil berat jenis tanah asli dan hasil sisa pembakaran batu bata Variasi sampel Berat jenis (gs) (gram/cm³) Tanah asli 2,355 AHSPBB 1,946
Dari Tabel 4 diatas diketahui hasil uji berat  jenis  tanah  asli  sebesar  2,355  gr/cm³. Berdasarkan  tabel  2.6  hasil  pengujian  berat jenis  tanah  asli  tersebut  termasuk  ke  dalam kategori  lempung  organik.  Sedangkan,  hasli pengujian  berat  jenis  abu  hasil  pembakaran batu bata sebesar 1,946 gr/cm³. 3.1.3 Uji batas-batas Atterberg tanah asli
Uji  batas-batas  Atterberg  terdiri  atas uji  batas  cair  ( liquid  limit )  dan  batas  plastis ( plastic limit )  serta analisis  indeks  plastisitas yang  merupakan  selisih  batas  cair  dan  batas plastis.  Tabel  Berikut  adalah  hasil  batas- batasnya.
Tabel 5. Hasil pengujian batas-batas atterberg tanah asli
Variasi Sampel Rata- Rata
Batas
Cair (%) Rata-Rata Batas Plastis (%) Indeks
Plastisitas (%) Jenis Tanah Sifat
Tanah
Tanah Asli 82,25 23,78 58,47 Lempung Plastisitas Tinggi
Dari  tabel  5  diatas  diketahui  bahwa rata-rata batas cair tanah asli sebesar 82,25%, rata-rata  batas  plastis  tanah  asli  sebesar 23,78%  dan  indeks  plastisitas  tanah  asli sebesar  58,47%.  Nilai  indeks  plastisitas sebesar  58,47%,  berdasarkan  tabel  2.7  tanah asli  memiliki  jenis  tanah  lempung  dengan plastisitas tinggi.
3.1.4 Klasifikasi tanah asli Setelah  mendapatkan  data  analisa saringan dan batas-batas Atterberg tanah asli, maka selanjutnya adalah meng-klasifikasikan jenis  tanah  menggunakan  metode AASHTO seperti pada tabel berikuy.
Tabel 6. Klasifikasi tanah asli
Varias i Samp el Berat lolos saringa n no.
200 (%) Rata -
Rata LL (%) IP (% ) Klasifi kasi Tana h Asli 98,095 82,25 58,4 7 A -7 tanah lempung yang plastis dan mempunyai sifat perubahan volume yang besar serta buruk untuk dijadikan subgrade
Dari tabel diatas diketahui bahwa berat lolos  saringan  no.  200  tanah  asli  sebesar 98,095%  >  35%  untuk  masuk  dalam klasifikasi tanah A-4 sampai A-7. Kemudian, nilai  rata-rata liquid  limit (LL)  sebesar 82,25%  >  41%,  sedangkan  nilai  indeks plastisitas  (IP)  sebesar  58,47%  >  11%.  Dari nilai  LL  dan  IP  tanah  asli  tersebut, berdasarkan klasifikasi tanah metode AASHTO  pada  tabel  2.1,  maka  tanah  asli termasuk ke dalam kategori A-7, yaitu tanah lempung  yang  plastis  dan  mempunyai  sifat perubahan  volume  yang  besar  dan  termasuk buruk untuk digunakan sebagai subrade .
3.2 Hasil pengujian mekanik tanah asli
Pengujian  mekanik  tanah  asli  terdiri dari uji kepadatan ringan tanah (uji proktor), uji swelling potential dan uji CBR.
3.2.1 Uji  kepadatan  ringan  tanah  (uji proktor) tanah asli.
Uji  proktor  digunakan  5  (lima)  benda uji tanah asli.  Gambar Berikut ini analisis uji kepadatan ringan tanah (proktor) tanah asli.
Gambar  1. Grafik  Hasil  Pengujian  Proktor Tanah Asli
Dari  gambar  1  diatas  diketahui  bahwa dari  5  benda  uji  kepadatan  ringan  (proktor) tanah  asli  didapatkan  nilai  berat  kering maksimum  (γ d )  tanah  asli  sebesar  1,349 gr/cm³. Sedangkan, kadar air optimum (W opt ) tanah aslli sebesar 26,29% dan nilai Zero Air Void  (ZAV) optimum  tanah  asli    sebesar 1,841 gr/cm³. 3.2.2 Uji swelling potential (uji  potensi pengembangan) tanah asli.
Dibawah  ini  merupakan  tabel  hasil pengujian swelling  potential tanah  asli menggunakan 2 benda uji.
Tabel 7 . Hasil uji swelling potential tanah asli
Variasi Sampel Pukulan/Lapis Pukulan/Lapis Swelling Potential Rata-Rata (%) Derajat Pengembangan 15 x 5 25 x 5 Tinggi Awal Sampel (mm) Tinggi Akhir Sampel (mm) Tinggi Awal Sampel (mm) Tinggi Akhir Sampel (mm) Tanah Asli 0,0250 0,0375 0,0245 0,0365 49,49 Sangat Tinggi Selisih (%) 50,00 48,98
Dari tabel 7 diatas diketahui bahwa nilai swelling  potential tanah  asli untuk  benda  uji dengan  15  x  5  pukulan/lapis  sebesar  50%. Nilai swelling  potential tanah  asli  untuk benda  uji  dengan  25  x  5  pukulan/lapis sebesar  49,98%.  Nilai Swelling  potential rata-rata  tanah  asli  sebesar  49,49%,  sesuai dengan  tabel  2.9  nilai swelling  potential tanah  asli  termasuk  ke  dalam  klasifikasi derajat pengembangan sangat tinggi.
3.2.3 Uji California  Bearing  Ratio  (CBR) tanah asli.
Pengujian California  Bearing  Ratio (CBR)  tanah  asli  dengan  metode  basah ( soaked )  terdiri  atas  2  benda  uji  terdiri  atas 15  x  5  pukulan/lapis  dan  25  x  5 pukulan/lapis.  Berikut  adalah  tabel  hasil  uji CBR dan klasifikasi tanah asli.
Tabel 8 . Hasil uji CBR soeked tanah asli Variasi Sampel Uji CBR Soaked CBR RataRata (%) Klasifikasi Sampel 15x5 Rata- Rata Sampel 25x5 Rata- Rata 0,1 0,2 0,1 0,2 Tanah Asli 3,68 4,09 3,89 4,41 4,41 4,41 4,15 Buruk Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nilai CBR  rata-rata  tanah  asli  dengan  benda  uji 15x5 pukulan/lapis sebesar 3,89%.
Sedangkan,  nilai  CBR  rata-rata  tanah  asli dengan benda uji 25x5 pukulan/lapis sebesar 4,41%.  Nilai  CBR  rata-rata  tanah  asli  untuk benda  uji  15x5  pukulan/lapis  dan  25x5 pukulan/lapis  sebesar  4,15%.  Sesuai  dengan tabel  2.10,  nilai  CBR  rata-rata  tanah  asli tersebut termasuk ke dalam klasifikasi buruk. 3.3 Hasil  pengujian  tanah  campuran  abu hasilpembakaran batu bata
Pengujian fisik tanah terdiri atas analisa saringan  tanah,  uji  berat  jenis  tanah,  dan  uji
batas-batas  Atterberg.  Berikut  ini  tabel  hasil pengujian tanah asli dengan variasi campuran abu hasil sisa pembakaran batu bata.
Tabel 9 . Hasil pengujian tanah campuran abu hasilpembakaran batu bata
Variasi Sampel % berat yang lolos saringan No. 200
% berat tanah yang hilang Tanah + 3% AHSPBB 98,02 0,69 Tanah + 6% AHSPBB 97,97 1,7 Tanah + 9% AHSPBB 97,913 1,73
Tanah + 12% AHSPBB 97,858 1,6 Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa seluruh analisa saringan memenuhi persyaratan  karena  berat  tanah  yang  hilang selama  pengujian  <  2%.  Berat  yang  lolos saringan  No.  200  mengalami  penurunan seiring  penambahan  variasi  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata,  dapat  dilihat  pada grafik dibawah ini.
Gambar  2. Grafik  berat  lolos  saringan  no 200  tanah  campuran  hasil  sisa  pembakaran batu bata.
Dari gambar diatas diketahui berat yang lolos saringan No. 200 mengalami penurunan seiring  variasi  penambahan  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata.  Pada  variasi  tanah  + 3% AHSPBB berat tanah yang lolos saringan No.  200  sebesar  98,02%.  Pada  variasi  tanah +  6%  AHSPBB  berat  tanah  yang  lolos saringan  No.  200  menjadi  97,97%,  menurun sebesar  0,05%.  Pada  variasi  tanah  +  9% AHSPBB berat tanah yang lolos saringan No. 200  menjadi  97,913%,  menurun  sebesar 0,057%. Pada variasi tanah + 12% AHSPBB berat  tanah  yang  lolos  saringan  No.  200 menjadi 97,8585%, menurun sebesar
0,055%.
3.3.1 uji  berat  jenis  tanah  campuran  abu hasil sisa pembakaran batu bata.
Berikut  ini  hasil  uji  berat  tanah  asli dengan  variasi  campuran  abu  hasil  sisa pembakaran batu bata.
Tabel  10 .  Hasil  uji  berat  jenis  tanah campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata
Variasi Sampel Berat Jenis  (Gs) (gram/cm³) Tanah + 3% AHSPBB 2,247 Tanah + 6% AHSPBB 2,23 Tanah + 9% AHSPBB 2,142 Tanah + 12% AHSPBB 2,108
Dari  tabel  hasil  uji  berat  jenis  diatas diketahui  bahwa  nilai  berat  jenis  tanah semakin menurun seiring penambahan variasi abu  hasil  sisa  pembakaran  batu  bata.  Nilai berat  jenis  berkisar  antara  2,108  –  2,355
gr/cm³  dengan  nilai  berat  jenis  terbesar sebesar 2,247 gr/cm³ yaitu pada tanah dengan campuran  3%  AHSPBB.  Sedangkan,  nilai berat  jenis  terkecil  ada  pada  tanah  dengan campuran  12%  abu  hasil  sisa  pembakaran batu  bata  yaitu  sebesar  2,108  gr/cm³.  Untuk lebih  jelasnya,  peningkatan  nilai  berat  jenis dapat dilihat pada grafik dibawah ini:
Gambar  3. uji  berat  jenis  tanah  campuran abu hasil sisa pembakaran batu bata Dari gambar diatas diketahi bahwa berat jenis mengalami penurunan seiring penambahan variasi abu hasil sisa pembakaran  batu  bata.  Pada  tanah  +  3% AHSPBB nilai berat jenis sebesar 2,247gr/cm³.  Pada  variasi  tanah  +  6% AHSPBB  nilai  berat  jenis  2,23  gr/cm³  atau menurun sebesar    0,017 gr/cm³. Pada variasi tanah + 9% AHSPBB nilai berat jenis sebesar 2,142  gr/cm³  menurun  sebesar  0,088  gr/cm³. Pada  variasi  tanah  +  12%  AHSPBB  berat jenis  sebesar  2,108  gr/cm³  menurun  sebesar 0,034 gr/cm³.
3.3.2 uji batas atterberg tanah campuran abu hasil sisa pembakaran batu bata.
Uji  batas-batas  Atterberg  terdiri  atas  uji batas  cair  ( liquid  limit )  dan  batas  plastis ( plastic limit )  serta analisis  indeks  plastisitas yang  merupakan  selisih  batas  cair  dan  batas plastis.  Berikut  ini  hasil  uji  batas-batas Atterberg.
Tabel  11. Hasil  uji  batas  atterberg  tanah campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata.
Variasi Sampel
Rata- Rata Batas Cair (%) Rata- Rata
Batas Plastis
(%)
Indeks Plastisitas (%) Jenis Tanah Sifat Tanah Tanah + 3% AHSPBB 81,49 24,71 56,78 Lempung Plastisitas Tinggi
Tanah + 6% AHSPBB 80,3 25,34 54,96 Lempung Plastisitas Tinggi
Tanah +
9%
AHSPBB 78,36 26,9 51,46 Lempung Plastisitas Tinggi
Tanah +
12%
AHSPBB 75,44 27,69 47,75 Lempung Plastisitas Tinggi
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  rata- rata  batas  cair  dan  indeks  plastisitas
mengalami  penurunan  seiring  penambahan variasi  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu  bata. Sedangkan, rata-rata batas plastis mengalami peningkatan seiring penambahan variasi hasil sisa  pembakaran  batu  bata.  Jenis  dan  sifat tanah tidak mengalami perubahan pada tanah
dengan  variasi  campuran  3%  -  12% campuran  abu  hasil  pembakaran  batu  bata yaitu termasuk ke dalam jenis tanah lempung dengan sifat tanah memiliki plastisitas tinggi. Untuk  lebih  jelasnya  perubahan  uji  batas atterbe rg dapat dilihat pada grafik
Gambar  4. Grafik  Hasil  uji  batas  atterberg tanah  campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran batu bata.
Dari  gambar  diatas  diketahui  bahwa rata-rata  nilai  batas  cair  (LL)  tanah  dengan campuran  3%  AHSPBB  sebesar  81,49%. Pada variasi tanah + 6% AHSPBB nilai rata- rata  LL  sebesar  80,3%  atau  turun  sebesar 1,19%.  Pada  variasi  tanah  +  9%  AHSPBB nilai  rata-rata  LL  sebesar  78,36%  atau  turun 1,94%.  Pada  variasi  tanah  +  12%  AHSPBB nilai  rata-rata  LL  sebesar  75,44%  atau  turun 62,92%.  Nilai  rata-rata  batas  plastis  (PL) pada  tanah  dengan  campuran  3%  AHSPBB sebesar  24,71%.  Pada  variasi  tanah  +  6%
AHSPBB  nilai  rata-rata  PL  sebesar  25,34% atau  meningkat  sebesar  0,63%.  Pada  variasi tanah  +  9%  AHSPBB  nilai  rata-rata  PL sebesar  26,9%  atau  meningkat  1,56%.  Pada variasi  tanah  +  12%  AHSPBB  nilai  rata-rata PL  sebesar  27,69%  atau  meningkat  sebesar 0,79%.  Nilai indeks plastisitas (IP) menurun seiring  penambahan  variasi  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata.  Pada  tanah campuran 3%  AHSPBB  nilai  IP  sebesar  56,78%.  Pada variasi tanah + 6% AHSPBB nilai IP sebesar 54,96%  atau  menurun  sebesar  1,82%.  Pada variasi tanah + 9% AHSPBB nilai IP sebesar 51,46%  atau  menurun  sebesar  3,5%.  Pada variasi  tanah  +  12%  AHSPBB  nilai  IP sebesar 47,75% atau menurun sebesar 3,71%.
3.4 Klasifikasi tanah  campuran  abu  hasil sisa pembakaran batu bata.
Setelah  mendapatkan  data  analisa  saringan dan  batas-batas  Atterberg,  maka  selanjutnya adalah  meng-klasifikasikan  jenis  tanah  asli campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata menggunakan metode AASHTO.
Tabel  12 .  Klasifikiasi  tanah  campuran  abu sisa pembakaran batu bata Variasi Sampel Berat lolos saringan no. 200 (%) Rata- Rata LL (%) IP (%) Klasifikasi Tanah + 3% AHSPBB 98,02 81,49 56,78 A-7 tanah  lempung  yang  plastis  dan  mempunyai sifat  perubahan  volume  yang  besar  serta buruk untuk dijadikan subgrade Tanah + 6% AHSPBB 97,97 80,3 54,96 A-7 tanah  lempung  yang  plastis  dan  mempunyai sifat  perubahan  volume  yang  besar  serta buruk untuk dijadikan subgrade Tanah + 9% AHSPBB 97,913 78,36 51,46 A-7 tanah  lempung  yang  plastis  dan  mempunyai sifat  perubahan  volume  yang  besar  serta buruk untuk dijadikan subgrade Tanah + 12% AHSPBB 97,858 75,44 47,75 A-7 tanah  lempung  yang  plastis  dan  mempunyai sifat  perubahan  volume  yang  besar  serta buruk untuk dijadikan subgrade
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa klasifikasi  tanah  campuran  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata  tidak  mengalami perubahan  berdasarkan  metode  AASHTO termasuk  ke  dalam  klasikasi  tanah  A-7.
Berdasarkan  metode  AASHTO  pada  tabel 2.1,  tanah  campuran  dengan  variasi  3-12% AHSPBB  mempunyai  berat  lolos  saringan no. 200 tanah asli sebesar > 35% dan masuk dalam  klasifikasi  tanah  A-4  sampai  A-7.
Kemudian,  nilai  rata-rata liquid  limit (LL)  > 41%, sedangkan nilai indeks plastisitas (IP) > 11%.  Dari  nilai  LL  dan  IP  tanah  campuran abu hasil sisa pembakaran batu bata tersebut, maka tanah asli dengan variasi campuran abu hasil  pembakaran  batu  bata  3-12%  termasuk ke  dalam  kategori  A-7,  yaitu  tanah  lempung yang  plastis  dan  mempunyai  sifat  perubahan volume yang besar dan termasuk buruk untuk digunakan sebagai subrade .
3.5 Analisis  uji  kepadatan  ringan  tanah campuran  abu  hasil sisa pembakaran batu bata.
Uji proktor digunakan 5 (lima) benda uji untuk  setiap  variasi  sampel  tanah  dengan variasi  campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran batu  bata.    Berikut  ini  analisis  uji  kepadatan ringan tanah (proktor).
Tabel  13. Hasil  uji  kepadatan  ringan  tanah campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata.
Variasi Sampel Berat isi kering Maksimum, ydmax (gr/cm³) Kadar air optimum, Wopt (%) ZAV (gr/cm³) Tanah + 3% AHSPBB 1,326 27,08 1,800 Tanah + 6% AHSPBB 1,293 28,21 1,747 Tanah + 9% AHSPBB 1,284 29,24
1,722
Tanah + 12% AHSPBB 1,267 31,48 1,656
Dari  tabel  tersebut  diketahui  bahwa berat isi kering tanah maksimum (γ dmax ) akan menurun  seiring  penambahan  campuran variasi  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu  bata. Kadar  air  optimum  (OMC)  akan  meningkat seiring  penambahan  campuran  variasi  abu hasil  sisa  pembakaran  batu  bata.  Sedangkan, Zero  Air  Void  (ZAV) akan  menurun  seiring penambahan  campuran  variasi  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata.  Untuk  lebih  jelasnya perubahan  hasil  pengujian  kepadatan  ringan tanah (proktor) dengan variasi campuran abu hasil pembakaran batu bata dapat dilihat pada grafik dibawah ini.
Gambar 5. Hasil uji kepadatan ringan tanah campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata.
Dari  gambar  diatas,  diketahui  bahwa nilai berat isi kering tanah maksimum (γd max ) akan  menurun  seiring  penambahan  variasi abu  hasil  sisa  pembakaran  batu  bata.  Pada tanah  +  3%  AHSPBB  nilai  berat  isi  kering tanah  maksimum  (γd max )  sebesar  1,326 gr/cm³.  Pada  variasi  tanah  +  6%  AHSPBB, berat  isi  kering  tanah  maksimum  (γd max ) sebesar  1,293  gr/cm³  atau  menurun  sebesar 0,033  gr/cm³.  Pada  variasi  tanah  +  9% AHSPBB,  berat  isi  kering  tanah  maksimum (γd max ) sebesar 1,284 gr/cm³ menurun sebesar 0,009  gr/cm³.  Pada  variasi  tanah  +  12% AHSPBB,  berat  isi  kering  tanah  maksimum (γd max )  sebesar  1,267  gr/cm³  atau  menurun sebesar 0,017 gr/cm³.
Kadar air optimum ( optimum moisture  content/OMC )  pada  tanah  + 3%  AHSPBB  sebesar  27,08%.  Pada  variasi tanah  +  6%  AHSPBB  kadar  air  optimum sebesar  28,21%  atau  meningkat  sebesar 1,13%.  Pada  variasi  tanah  +  9%  AHSPBB kadar  air  optimum  sebesar  29,24%  atau meningkat sebesar 1,03%. Pada variasi tanah +  12%  AHSPBB  kadar  air  optimum  sebesar 31,48% atau meningkat 2,24%.
Zero  Air  Void  (ZAV )  semakin menurun  seiring  penambahan  variasi  abu hasil sisa pembakaran batu bata.  Pada tanah +  3%  AHSPBB  nilai  ZAV  sebesar  1,800 gr/cm³.  Pada  variasi  tanah  +  6%  AHSPBB, nilai  ZAV  sebesar  1,747  gr/cm³  menurun sebesar  0,053  gr/cm³.  Pada  variasi  tanah  + 9%  AHSPBB,  nilai  ZAV  sebesar  1,722 gr/cm³  menurun  sebesar  0,025  gr/cm³.  Pada variasi  tanah  +  12%  AHSPBB,  nilai  ZAV sebesar  1,656  gr/cm³  menurun  sebesar  0,066 gr/cm³.
3.6 Uji sweling potensial (uji pengembangan) tanah campuran hasil sisa pembakaran batu bata Dibawah  ini  merupakan  hasil  pengujian swelling  potential tanah  dengan  variasi campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata.
Tabel  14. Uji  sweling  potensial  (uji pengembangan)  tanah  campuran  hasil  sisa pembakaran batu bata
Variasi Sampel Pukulan/Lapis Pukulan/Lapis Rata- Rata Swellin g Potenti al (%)
Derajat Pengembanga n 15 x 5 25 x 5 Tinggi Awal Sampe l (mm) Tingg i
Akhir Sampe l (mm) Tinggi Awal Sampe l (mm) Tingg i Akhir Sampe l (mm) Tanah + 3% AHSPB B 0,0235 0,034
0 0,0230 0,0333 44,73 Sangat Tinggi Selisih (%) 44,68 44,78 Tanah + 6% AHSPB B 0,0240 0,033 3 0,0243 0,0332 37,69 Sangat Tinggi Selisih (%) 38,75 36,63 Tanah + 9% AHSPB B
0,0245 0,033 0 0,0240 0,0328 35,68 Sangat Tinggi Selisih (%) 34,69 36,67 Tanah + 12% AHSPB B 0,0240 0,032 5 0,0245 0,0320 33,01 Sangat Tinggi Selisih
(%) 35,42 30,61
Dari  tabe  diatas  diketahui  bahwa  nilai swellinng  potential akan  menurun  seiring penambahan variasi abu hasil sisa pembakaran  batu  bata.  Rata-rata  nilai swelling  potential tertinggi  terdapat  pada tanah  +  3%  AHSPBB  yaitu  sebesar  44,73% dan rata-rata nilai swelling potential terendah terdapat  pada  variasi  tanah  +  12%  AHSPBB yaitu sebesar 33,01%. Derajat pengembangan ( swelling degree ) dari seluruh variasi sampel pengujian  tidak  berubah,  yaitu  termasuk  ke dalam  derajat pengembangan ( swelling degree ) sangat tinggi ( very high ).
3.7 Uji california bearing ratio (cbr) tanah campuran  abu  hasil sisa pembakaran batu bata Pengujian California  Bearing  Ratio (CBR)  dengan  metode  basah  ( soaked )  tanah campuran  abu  hasil  sisa  pembakaran  batu bata  terdiri  atas  2  sampel,  yaitu  15x5  lapis dan 25x5 lapis.
Tabel  15. Hasil  Uji  california bearing  ratio (cbr)  tanah  campuran  abu  hasil  sisa pembakaran batu bata
Variasi Sampel Uji CBR Soaked CBR RataRa ta (%) Klasifik asi Sampel 15x5 Rat a- Ra ta Sampel 25x5 Rat a- Rata 0, 1 0, 2 0, 1 0, 2 Tanah + 3% AHSP BB 4,6 6 4,9 0 4,78 4,8 1 4,9 7 4,89 4,84 Buruk
Tanah + 6% AHSP BB 4,7 6 5,0 0 4,88 4,8 1 5,0 7 4,94 4,91 Buruk
Tanah + 9% AHSP BB 4,9 0 5,1 0 5,00 5,1 5,1 3 5,12 5,06 Buruk
Tanah + 12% AHSP BB 5,2 0 5,1 6 5,18 5,3 9 5,2 3 5,31 5,25 Buruk
Dari  tabel  diatas  diketahui  bahwa  nilai CBR  rata-rata  akan  meningkat,  seiring penambahan variasi abu hasil sisa pembakaran  batu  bata.  Nilai  CBR  rata-rata terendah terdapat pada tanah + 3% AHSPBB yaitu sebesar 4,84%, dan nilai CBR rata-rata tertinggi  terdapat  pada  variasi  tanah  +  12% AHSPBB dengan nilai CBR 5,25%. Klasifikasi  CBR  tidak  berubah  dari  seluruh variasi sampel yaitu termasuk ke dalam CBR dengan klasifikasi buruk.

## IV. KESIMPULAN
.  Dari  hasil  analisis  dan  pembahasan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Dengan  penambahan  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata  nilai  swelling potential semakin menurun seiring penambahan  variasi  abu  hasil  sisa pembakaran  batu  bata,  akan  tetapi  tidak mampu merubah klasifikasi derajat pengembangan.  Nilai swelling  potential tanah  asli  sebesar  49,49%.  Pada  variasi tanah  +  3%  AHSPBB  nilai swelling potential menjadi  44,73%.  Pada  variasi tanah  +  6%  AHSPBB  nilai swelling potential tanah  sebesar  37,69%.  Pada variasi  tanah  +  9%  AHSPBB  nilai swelling  potential sebesar  35,68%.  Pada variasi  tanah  +  12%  AHSPBB  nilai swelling potential sebesar 33,01%. Secara statistik diketahui bahwa nilai F hitung lebih kecil  dari  F tabel (F hitung <  F tabel =  0,072  < 5,32),    maka  H 0 diterima.  Artinya,  tidak ada pengaruh yang signifikan penambahan abu bakar hasil sisa
pembakaran  batu  bata  terhadap swelling potential tanah ekspansif.
2. Dengan  penambahan  abu  hasil  sisa pembakaran batu bata, nilai CBR rata-rata tanah  ekspansif  meningkat,  akan  tetapi tidak  mampu  merubah  klasifikasi  CBR.
Pada  tanah  asli  nilai  CBR  rata-rata sebesar  4,15%.  Pada  variasi  tanah  +  3% AHSPBB  nilai  CBR  rata-rata  sebesar 4,84%.  Pada  variasi  tanah  +  6% AHSPBB  nilai  CBR  rata-rata  sebesar 4,91%. Pada variasi tanah + 9% AHSPBB nilai  CBR  rata-rata  sebesar  5,06%.  Pada variasi tanah + 12% AHSPBB, nilai CBR rata-rata  sebesar  5,25%.    Secara  statistik diketahui  nilai        F hitung lebih  kecil  dari F tabel (F hitung < F tabel = 0,481 < 5,32), maka H 0 diterima.  Artinya,  tidak  ada  pengaruh yang  signifikan  penambahan  abu  bakar hasil  sisa  pembakaran  batu  bata  terhadap CBR tanah ekspansif.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] N.  F.  Machfud  Ridwan,  “Engaruh Penambahan Limbah Karbit Terhadap Potensial Swelling Pada Tanah Lempung Ekspansif Di Daerah Driyorejo  Gresik,” Rekayasa  Tek.
Sipil Vol. , Vol. 1, No. 1, Pp. 144–155, 2017.
[2] A.  S.  Muntohar,  “Desain  Nilai  Cbr Tanah  Dasar  Jalan  Dengan  Perbaikan
Kapur  Dan  Abu  Sekam  Padi,” Pros.
Semin.  Nas.  Tek.  Sipil  2016 ,  no. September, pp. 310–315, 2016.
[3] L.  E.  F.  Hari  Santoso,  Herry Widhiarto, “Analisis Tanah Lempung Ekspansif  Surabaya  Menggunakan Bahan  Stabilisasi  Abu  Jerami  Heri,”
Dr. Diss. Univ. 17 Agustus 1945 , No. 45, Pp. 1–8, 1945.
[4] I.  Hermawan,  M  and  L.  Afriani, “Korelasi  Kuat  Tekan  Bebas  dengan Kuat  Geser  Langsung  pad  Tanah
Lempung  yang  dicampur  dengan Zeolit,” J. Rekayasa Sipil dan Desain , vol. 3, no. 1, pp. 103–116, 2015.